264 



Mineralogie. 















Gemessen : 



Berechnet : 



b : 



: k = 



COPÖG 



(010) : 



'P,00 



(011) 



= 148° 49|' 



148° 27' 0' 



c ,1 



: 1 = 



OP 



(001) : 



coP', 



(110) 



= 107 29 



107 31 15 



a : 



: b = 



ooPöö 



(100) : 



ooPoc 



(010) 



- 87 15 



87 15 30 



b : 



:.t - 



ocPöo 



(010) : 



oo/P 



(110) 



= 138 3 



138 30 



a 



: t = 



ooPöö 



(100) : 



oo'P 



(HO) 



= 134 34 



134 43 15 



Sowohl die Krystalle der Hörder Bessemerschlacke, als die Witko- 

 witzer Babingtonite kommen tafelförmig nach 0P (001) und mit pyroxen- 

 artigem Habitus vor, bei welch letzterem OP (001) und die Prismenflächen 

 nahezu im Gleichgewicht stehen. Trichterförmige Einsenkungen der Flächen 

 sind häufig. Bei auffallendem Lichte haben die Individuen einen lebhaften, 

 braunfarbenen, halbmetallischen Glanz, im durchfallenden Lichte sind die 

 dünnen Krystalle braun und schwach pleochroitisch (dunkler und heller 

 braun). Spröde, Härte zwischen der von Feldspath und Quarz. Bei der 

 oben erwähnten Stellung gehen die Hauptspaltbarkeiten parallel ooPöö (100 1 

 und ooPco (010). Macht man die Spaltflächen zum Prisma, so ist c = OP (001). 

 a = oo/P (1T0), b = coP', (110), t = ooPco (010), 1 = ooPöö (100)j 

 r = 2'P (221) , k — 2P, (221). OP (001) ist nach links vorn geneigt. Es 

 ist dann im vorderen, rechten, oberen Oktanten: 



« : 77° 32' 44" 



ß - 108 34 



y = 97 6 55 



a : b : c = 1,08066 : 1 : 0,62370. 

 Beim Pyroxen ist: 



a : b': c = 1,0903 : 1 : 0,5893 



und beim Pajsbergit: 



a : b : c = 1,0727 : 1 : 0,52104. 



Die Auslöschungsschiefe auf OP (001) beträgt mit der Kante a : c 

 31°. Auf einer ungefähr zu r senkrechten Fläche erfolgt der Austritt einer 

 optischen Axe. 



Ein Vergleich mit Pajsbergit ergibt eine grosse Ähnlichkeit in den 

 Winkelverhältnissen. F. Rinne. 



O. Vrba: Die Krystallform des Tellurdioxyd und des 

 basischen Tellursulfates. (Zeitschrift f. Krystallogr. etc. 19. p. 1 

 —7. 1891,) 



Aus einer Lösung von Tellurdioxyd in heisser, zwanzigproeentiger 

 Schwefelsäure bildeten sich beim Abkühlen kleine, diamantglänzende Kry- 

 ställchen, welche unter der Lupe anscheinend das Oktaeder zeigten, an 

 dem häufig vier Ecken durch vier einer Zone angehörenden Flächen ab- 

 gestumpft sind. Spec. Gew. = 5,90 in Benzol bestimmt. Die Analyse 

 ergab reines Tellurdioxyd ohne eine Spur von Schwefelsäure. 



Zu genauen Messungen sind die Kryställchen wegen Krümmung und 

 Knickung der Flächen nicht geeignet , und es konnte nicht festgestellt 



